36 Karsten 



Verhältnissen, deren Bildung sich durch plötzliches Erstarren verhindern 

 läfst. Dies Metallgemisch verhalt sich beim Glühen also ganz anders als 

 das d'Arcetsche, und diese Verschiedenheit des Verhaltens ist eine 

 Folge des veränderten Verhältnisses des Zinnes zum Kupfer, welches 

 bei der d'Arcetschen Metallkomposition grofs genug war, um mit dem 

 Kupfer in allen Temperaturen vereinigt zu bleiben, in der Glühhitze 

 aber zur Entstehung von zwei Verbindungen Veranlassung zu geben, 

 welche sowohl in der Schmelzhitze, als in der gewöhnlichen Tempera- 

 tur wieder zerstört wurden. Die Metallmischung zum Kanonenguth 

 enthält so wenig Zinn, dafs beide Metalle der Schmelzhitze, oder einer 

 sehr erhöheten Temperatur bedürfen , um mit einander verbunden zu 

 bleiben, und dafs durch Temperaturerniedrigung eine Trennung eintritt, 

 welche sich nur durch plötzliches Erkalten mehr oder weniger Aollstän- 

 die; verhindern läfst. 



'n 



Unser metallenes Geschütz ist daher, — eben so wie das gegos- 

 sene eiserne, — keine chemische Verbindung zweier Metalle, sondern 

 ein Gemenge von wenigstens zwei Verbindungen des Kupfers mit Zinn, 

 welche, so zu sagen, mechanisch in einander geflochten sind. Eine aus 

 100 Zinn und 1100 Kupfer bestehende Mischung, würde also nur dann 

 eine gleichartige Verbindung seyn können, wenn es möglich wäre, das 

 flüssige Gemisch plötzlich zur Erstarrung zu bringen, oder das langsam 

 erstarrte metallene Geschütz einer starken Glühhitze auszusetzen und 

 plötzlich im Wasser ahzukühlen. Beides ist aber wegen der grofsen 

 Masse des Gufsstücks unausführbar. Ueberläfst man, wie es nicht an- 

 ders seyn kann, die flüssige Metallmischung der langsamen Abkühlung 

 in der Geschützform; so sollte der Erfolg des Frstarrens für die Be- 

 schaffenheit des Geschützes um so günstiger seyn, d. h. die Metall- 

 mischung sollte um so homogener ausfallen, je mehr die Erstarrung 

 beschleunigt würde. Die Erfahrung zeigt aber das Gegentheil. Der 

 Widerspruch in den Erscheinungen ist indefs nur scheinbar, indem es 

 nicht mehr darauf ankommt, durch plötzliches Erstarren eine homogene 

 Beschaffenheit des Metallgemisches zu bewirken, welche sich bei so star- 

 ken Massen nicht erzwingen läfst; sondern durch ein sehr langsames 

 Erstarren eine möglichst regelmäfsige und gleich vcriheilte Nebeneinan- 

 derlagerun" der sich ausbildenden Verbinduniren hervorzubringen. Ist 



